301 



Analisis N° 13. — Cemento vomano de fragile semilento 



i 





La composiciou quimica, si se la toma en sa conjunto, nada 

 deja que desear, pues lo quees el coeiicientecle 2.08, repre- 

 senta casi exactamente la composicion de un cemento de l a 

 clase, y debido probablemente a la circunstancia de que es 

 un producto de fraguacion rapida 6 semilenta (45 rain.) y que 

 ademas no se trata de una raasa completamente homogenca, 

 siuo de una mezcla de silicatos, unosde un indice hidraulico 

 algo superior y mas 6 menos inertes en el agua, y los otros 

 de un indice inferior, no completamente cimentosos, resulta 

 que este producto no alcanza completamente aquel grado de 

 resistencia de un cemento Portland artificial de coeliciente 

 identico y de fraguacion lenta. No obstante, este producto 

 natural, siempre que se llenan las condiciones de su elabora- 

 tion debida, representa, como luego veremos por los ensayos 

 de resistencia, un cemento natural de primera clase, no infe- 

 rior a machos cementos Portland artificiales importados, de 



coeficiente bajo. 



En ninguna otra ocasion se ha podido constatar mejor la 



inlluencia poderosa que sobre la calidad relativa de los 

 cementos ejerce el «aventamiento» necesario, capazdetrans- 

 formar un producto aparentemente inutil al principio, er. otro 

 de primera clase. Asimismo se ha constatado tambien en 

 este caso, que esta mejora que experimenta el cemento fresco 

 con el tiempo, es debida solo en parte a una transformacion 

 molecular interna; pero, principalmente a la absorcion de 

 pequenas cantidades de humedad. 



El producto fresco despues de un mes, conservado en un 

 frasco hermeticamente cerrado dio, empleado puro, una 

 pasta que extendida sobre una plancha de vidrio, cuajd per- 

 fectamente, pero reventd espontaneamente algunos dias mas 

 tarde. Tambien las piezas con mezcla de arena I ; 3 ofre- 

 cieron senates de rajamiento y alcanzaron solo una dureza 



